258 
P. Sonntag, 
in Anspruch genommen. Von den Blattstielen der Palmen unterscheidet 
er sich aber durch seine Fleischigkeit. Das saftreiche markartige Grund¬ 
gewebe des Stiels enthält zerstreute Gefäßbündel, welche anscheinend 
nach keinem mechanischen Gesichtspunkt für Biegungsfestigkeit verteilt 
sind. Es scheint hier auch Turgeszenz ähnlich wie bei Agave die 
Biegungsfestigkeit in erster Linie zu beeinflussen. Auch zeigen die 
Blätter sehr auffallend die Fähigkeit ihre Lichtlage zu verändern, je 
nach den äußeren Umständen. Diese beiden Gesichtspunkte dürften 
ausreichen, um das Auftreten schwach duktiler Stränge zu begründen. 
Einfluß der Verholzung. 
Es ist eine bekannte Tatsache, daß viele Fasern wirklich große 
Duktilität nur so lange zeigen, als die Membranen mit Wasser imbi- 
biert sind. So zeigt Agave americana im frischen wassergesättigten 
Zustande, wie sie aus dem lebenden Blatte gewonnen ist, nach Schwen- 
dener 20—30 % Dehnbarkeit. Trocken dagegen reduziert sich diese 
auf ca. 6 %. Bei Clematis sinkt die Duktilität von 14—18 % im 
feuchten Zustande auf 3,3—3,4 %, falls sie ausgetrocknet ist (vgl. 
Tabelle pag. 250). Auch für die Elastizität ist von Schwendener und 
v. Weinzierl ähnliches gefunden worden; auch der normale Bast ist 
dehnbarer (innerhalb der Elastizitätsgrenze) so lange er frisch und 
wasserhaltig ist. 
Nur wenige von den bisher bekannten duktilen Fasern behalten 
auch im trockenen Zustande ihre gewaltige Duktilität, nämlich Kokos- 
sowie einige als „Piassave“ bezeichnete Fasern (Caryota, Borassus, 
Arenga, Dictyosperma, Attalea) und diese sind sehr stark verholzt. Sie 
übertreffen selbst die meisten Hölzer durch ihren Gehalt an inkrustie¬ 
renden Substanzen. Nach meinen früheren makrochemischen Bestim¬ 
mungen beträgt derselbe bei Kokosfaser 58,4 %, bei Caryota 59,1. Es 
liegt nahe, anzunehmen, daß hier die Inkrustierung gewissermaßen die 
Bolle einer nicht durch Austrocknen verschwindenden Durchtränkung 
spielt, so daß die Faser auch im lufttrockenen Zustande die Fähigkeit 
behält, sich geschmeidig ausdehnen zu lassen. 
Die Agavefaser mit 46% Inkrustierung verliert trotz dieser be¬ 
deutenden Mengen von inkrustierenden Substanzen beim Trocknen sehr 
viel von ihrer Dehnbarkeit. Es bliebe noch festzustellen, wie groß die 
Duktilität der frischen, wasserhaltigen Faser von Cocos und Caryota 
ist. Durch bloßes Anfeuchten läßt sich allerdings kein ganz sicherer 
Maßstab finden, denn durch einmaliges Austrocknen können die Eigen¬ 
schaften der Faser dauernd verändert sein. Es müssen also an Ort 
